[13] Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. K.A. (575 



Quarze von Pi-icov bei Selcau in Böhmen, eingesendet von 

 E. S. Rosenthal's Erben in Wien: 



A B c 



Procente 

 Silber . . 000003 000139 0-05975 

 Gold . . . 002333 000403 0*39807 



E i c h 1 e i t e r. 



Erze von Svinarnik in Serbien, eingesendet von Albert 

 Laurans in Wien. Diese Erze stellen ein Gemenge von Bleiglanz, 

 Zinkblende und Schwefelkies dar. Die Analyse ergab : 



Procente 



Blei 19-26 



Kupfer 0-38 



Zink 14-07 



Eisen 11-59 



Silber 0-18780 



Gold 0-00011 



Schwefel 16-76 



In Säuren unlösliche Gangart . . 1992 



Aus diesem Erzgemenge Hessen sich die einzelnen Erze isoliren 

 und chemisch untersuchen .- 



Der isolirte Bleiganz enthcält 0-80 Procent Kupfer und 0-6415 

 Procent Silber, jedoch kein Gold. 



Die isolirte Zinkblende enthält 2 91 Procent Eisen, 0-16 Procent 

 Kupfer und 00237 Procent Silber und kein Gold. 



Der Pyrit enthält 50 Procent Kupfer, 0-0136 Procent Silber 

 und 00008 Procent Gold. 



Aus diesen Bestimmungen folgt, dass das Erzgemenge besteht aus : 



Procente Procente 



oo o^ 151 • 1 j 19-26 Blei 



22-24 Bleiglanz ( 2-98 Schwefel 



f 14-07 Zink 

 2201 Zinkblende { 0-64 Eisen 



I 7 30 Schwefel 



10 1X c i, ^ 11 • / ^'4^ Schwefel 



12-15 Schwefelkies | 5.67 ^isen. John. 



Quarz mit Freigold von Milova im Arader Comitat, ein- 

 gesendet von C. V. Heller, Wien: 



Procente 

 Silber .... 00024 

 Gold .... 00644 John. 



Antimonerze von Fejerkö bei Peteri in Ungarn, einge- 

 sendet von Jos. Carl Demuth in Fejerkö: 



I. II. 



Procente 

 Silber . . . 0-00145 0-00551 

 Gold . . . 000001 0-00042 Eichleiter. 



